탱커의 원유 탱크의 내면, 특히 상부 갑판 이면 및 측벽 상부에 이용되고 있는 강재에는 전면 부식이 생기는 것이 알려져 있다. 이 전면 부식이 일어나는 원인으로서는[1] 밤낮의 온도차에 의한 강판 표면에의 결로와 건조(건습)의 반복,[2] 원유 탱크내에 방폭용으로 봉입되는 비활성 기체(O2 약 4vol%, CO2 약 13vol%, SO2 약 0.01vol%, 잔부 N2를 대표 조성으로 하는 보일러 혹은 엔진의 배기가스 등) 중의 O2, CO2, SO2의 결로수에의 용입,[3] 원유로부터 휘발하는 H2S 등 부식성 가스의 결로수에의 용입,[4] 원유 탱크의 세정에 사용된 해수의 잔류 등을 들 수 있다.이들은 통상, 2.5년마다 실행되는 실제 선박의 도크 검사에서, 강산성의 결로수 중에 황산 이온이나 염화물 이온이 검출되어 있는 것으로부터 알 수 있다.또, 부식에 의해서 생성된 철녹을 촉매로서 H2S가 산화되면, 고체 S가 철녹 중에 층형상으로 생성되지만, 이들 부식 생성물은 용이하게 박리되어 탈락하고, 원유 탱크의 저부에 퇴적한다. 그 때문에, 도크 검사에서는 다대한 비용을 들여, 탱크 상부의 보수나 탱크 저부의 퇴적물의 회수가 실행되고 있는 것이 현상이다.한편, 탱커의 원유 탱크 등의 저판으로서 이용되는 강재에는 종래, 원유 그 자체의 부식 억제 작용이나 원유 탱크 내면에 형성되는 원유 유래의 보호성 코트(오일 코트)의 부식 억제 작용에 의해, 부식은 생기지 않는 것으로 생각되고 있었다. 그러나, 최근의 연구에 의해서, 탱크 저판의 강재에는 밥공기형의 국부 부식(공식)이 발생하는 것이 명백하게 되었다.이러한 국부 부식이 일어나는 원인으로서는[1] 염화 나트륨을 대표로 하는 염류가 고농도로 용해된 응집수의 존재,[2] 과잉 세정에 의한 오일 코트의 이탈,[3] 원유 중에 포함되는 황화물의 고농도화,[4] 결로수에 용입된 방폭용 비활성 기체 중의 O2, CO2, SO2 등의 고농도화 등을 들 수 있다.실제로, 실제 선박의 도크 검사시에, 원유 탱크내에 체류한 물을 분석한 결과에서는 고농도의 염화물 이온과 황산 이온이 검출되고 있다.그런데, 상기한 바와 같은 전면 부식이나 국부 부식을 방지하는 가장 유효한 방법은 강재 표면에 중(重) 도장을 실시하고, 강재를 부식 환경으로부터 차단하는 것이다. 그러나, 원유 탱크의 도장 작업은 그 도포 면적이 방대할 뿐만 아니라, 도포막의 열화에 의해, 약 10년에 한 번은 도포 교체가 필요하게 되기 때문에, 검사나 도장에 방대한 비용이 발생한다. 또한, 중 도장한 도포막이 손상을 받은 부분은 원유 탱크의 부식 환경하에서는 오히려 부식이 조장되는 것이 지적되고 있다.상기와 같은 부식 문제에 대해서는 강재 자체의 내식성을 개선하여, 원유 탱크의 부식 환경하에 있어서의 내식성을 개선하는 기술이 몇 개 제안되고 있다. 예를 들면, 특허문헌 1에는 질량%로, C：0.001∼0.2%, Si：0.01∼2.5%, Mn：0.1∼2%, P：0.03%이하, S：0.02%이하, Cu：0.01∼1.5%, Al：0.001∼0.3%, N：0.001∼0.01%를 함유하고, 또한 Mo：0.01∼0.5% 및 W：0.01∼1%의 1종 또는 2종을 함유하고, 잔부가 Fe 및 불가피한 불순물로 이루어지는 강재끼리를 용접하여 용접 이음매를 형성할 때에, 용접 금속 중의 Cu, Mo, W의 함유량이 다음의 3개의 식을 만족시키도록 용접 이음매를 형성하는 기술이 개시되어 있다.3≥용접 금속의 Cu함유량(질량%)/강재의 Cu함유량(질량%)≥0.153≥(용접 금속의 Mo함유량+W함유량(질량%))/(강재의 Mo함유량+W함유량(질량%))≥0.15-0.3≤용접 금속의 Cu함유량(질량%)-강재의 Cu함유량(질량%)≤0.5또, 특허문헌 2에는 질량%로, C：0.001∼0.2%, Si：0.01∼2.5%, Mn：0.1∼2%, P：0.03%이하, S：0.02%이하, Cu：0.01∼1.5%, Al：0.001∼0.3%, N：0.001∼0.01%를 함유하고, 또한 Mo：0.01∼0.5% 및 W：0.01∼1%의 1종 또는 2종을 함유하고, 잔부가 Fe 및 불가피한 불순물로 이루어지는 강재끼리를 용접하여 원유 유조를 형성할 때에, 용접 금속 중의 Cu, Mo, W의 함유량이 다음의 2개의 식을 만족시키도록 용접 이음매를 형성하는 기술이 개시되어 있다.3≥용접 금속의 Cu함유량(질량%)/강재의 Cu함유량(질량%)≥0.153≥(용접 금속의 Mo함유량+W함유량(질량%))/(강재의 Mo함유량+W함유량(질량%))≥0.15.
이 문장들은 임의의 순서로 섞여 있습니다. 모든 문장을 활용하여 원본 단락의 순서와 내용을 올바른 순서로 재구성하세요.
#문장 리스트: ['탱커의 원유 탱크의 내면, 특히 상부 갑판 이면 및 측벽 상부에 이용되고 있는 강재에는 전면 부식이 생기는 것이 알려져 있다.', '그 때문에, 도크 검사에서는 다대한 비용을 들여, 탱크 상부의 보수나 탱크 저부의 퇴적물의 회수가 실행되고 있는 것이 현상이다.한편, 탱커의 원유 탱크 등의 저판으로서 이용되는 강재에는 종래, 원유 그 자체의 부식 억제 작용이나 원유 탱크 내면에 형성되는 원유 유래의 보호성 코트(오일 코트)의 부식 억제 작용에 의해, 부식은 생기지 않는 것으로 생각되고 있었다.', '그러나, 원유 탱크의 도장 작업은 그 도포 면적이 방대할 뿐만 아니라, 도포막의 열화에 의해, 약 10년에 한 번은 도포 교체가 필요하게 되기 때문에, 검사나 도장에 방대한 비용이 발생한다.', '또한, 중 도장한 도포막이 손상을 받은 부분은 원유 탱크의 부식 환경하에서는 오히려 부식이 조장되는 것이 지적되고 있다.상기와 같은 부식 문제에 대해서는 강재 자체의 내식성을 개선하여, 원유 탱크의 부식 환경하에 있어서의 내식성을 개선하는 기술이 몇 개 제안되고 있다.', '예를 들면, 특허문헌 1에는 질량%로, C：0.001∼0.2%, Si：0.01∼2.5%, Mn：0.1∼2%, P：0.03%이하, S：0.02%이하, Cu：0.01∼1.5%, Al：0.001∼0.3%, N：0.001∼0.01%를 함유하고, 또한 Mo：0.01∼0.5% 및 W：0.01∼1%의 1종 또는 2종을 함유하고, 잔부가 Fe 및 불가피한 불순물로 이루어지는 강재끼리를 용접하여 용접 이음매를 형성할 때에, 용접 금속 중의 Cu, Mo, W의 함유량이 다음의 3개의 식을 만족시키도록 용접 이음매를 형성하는 기술이 개시되어 있다.3≥용접 금속의 Cu함유량(질량%)/강재의 Cu함유량(질량%)≥0.153≥(용접 금속의 Mo함유량+W함유량(질량%))/(강재의 Mo함유량+W함유량(질량%))≥0.15-0.3≤용접 금속의 Cu함유량(질량%)-강재의 Cu함유량(질량%)≤0.5또, 특허문헌 2에는 질량%로, C：0.001∼0.2%, Si：0.01∼2.5%, Mn：0.1∼2%, P：0.03%이하, S：0.02%이하, Cu：0.01∼1.5%, Al：0.001∼0.3%, N：0.001∼0.01%를 함유하고, 또한 Mo：0.01∼0.5% 및 W：0.01∼1%의 1종 또는 2종을 함유하고, 잔부가 Fe 및 불가피한 불순물로 이루어지는 강재끼리를 용접하여 원유 유조를 형성할 때에, 용접 금속 중의 Cu, Mo, W의 함유량이 다음의 2개의 식을 만족시키도록 용접 이음매를 형성하는 기술이 개시되어 있다.3≥용접 금속의 Cu함유량(질량%)/강재의 Cu함유량(질량%)≥0.153≥(용접 금속의 Mo함유량+W함유량(질량%))/(강재의 Mo함유량+W함유량(질량%))≥0.15.', '이 전면 부식이 일어나는 원인으로서는[1] 밤낮의 온도차에 의한 강판 표면에의 결로와 건조(건습)의 반복,[2] 원유 탱크내에 방폭용으로 봉입되는 비활성 기체(O2 약 4vol%, CO2 약 13vol%, SO2 약 0.01vol%, 잔부 N2를 대표 조성으로 하는 보일러 혹은 엔진의 배기가스 등) 중의 O2, CO2, SO2의 결로수에의 용입,[3] 원유로부터 휘발하는 H2S 등 부식성 가스의 결로수에의 용입,[4] 원유 탱크의 세정에 사용된 해수의 잔류 등을 들 수 있다.이들은 통상, 2.5년마다 실행되는 실제 선박의 도크 검사에서, 강산성의 결로수 중에 황산 이온이나 염화물 이온이 검출되어 있는 것으로부터 알 수 있다.또, 부식에 의해서 생성된 철녹을 촉매로서 H2S가 산화되면, 고체 S가 철녹 중에 층형상으로 생성되지만, 이들 부식 생성물은 용이하게 박리되어 탈락하고, 원유 탱크의 저부에 퇴적한다.', '그러나, 최근의 연구에 의해서, 탱크 저판의 강재에는 밥공기형의 국부 부식(공식)이 발생하는 것이 명백하게 되었다.이러한 국부 부식이 일어나는 원인으로서는[1] 염화 나트륨을 대표로 하는 염류가 고농도로 용해된 응집수의 존재,[2] 과잉 세정에 의한 오일 코트의 이탈,[3] 원유 중에 포함되는 황화물의 고농도화,[4] 결로수에 용입된 방폭용 비활성 기체 중의 O2, CO2, SO2 등의 고농도화 등을 들 수 있다.실제로, 실제 선박의 도크 검사시에, 원유 탱크내에 체류한 물을 분석한 결과에서는 고농도의 염화물 이온과 황산 이온이 검출되고 있다.그런데, 상기한 바와 같은 전면 부식이나 국부 부식을 방지하는 가장 유효한 방법은 강재 표면에 중(重) 도장을 실시하고, 강재를 부식 환경으로부터 차단하는 것이다.']